( 533 ) 

 reté les qualités voulues. Pnr exemple, pour les bouches à feu, dureté assez 

 grande, résistance et peu d'élasticité, pour que les pièces n'éclatent pas; ou 

 bien grande dureté et résistance maximum, combinée à une élasticité per- 

 sistante, comme pour les pièces mécaniques, afin que ces pièces résistent 

 à l'effort statique; ou bien encore, résistance seulement avec très-grande 

 ductilité, comme pour les cartouches; ou même, enfin, perfection de cou- 

 lée, particularités de couleur, avec peu de dureté, comme c'est le cas pour 

 les bronzes d'art; on peut toujours doimer ces qualités d'avance, et à coup 

 sûr, en déterminant la composition de l'alliage et le mode de coulée. 



)) 9. Le prix peu élevé et les facilités de refonte du nouveau métal peu- 

 vent à peine être indiqués ici; on doit se borner à passer rapidement en 

 revue quelques-unes des applications déjà essayées : 



» a. Confection des bouches à feu. — Il résulte d'une Note jointe à la 

 brochure de MM. Montefiore-Levi et Kûnzel, que, à la suite de leurs es- 

 sais, ils ont procédé à la confection d'un canon de 6 Ib. en bronze phos- 

 phoreux, et à son tir à outrance comparativement avec luie pièce sembable 

 en bronze ordinaire, coulée par la Fonderie royale de Liège. Il s'agissait 

 pour eux de s'assurer de la meilleure composition de bronze à adopter pour 

 cet usage. Le résultat de la première épreuve ayant montré que l'on avait 

 choisi un métal beaucoup trop dur, inie seconde pièce, avec une teneur 

 presque trois fois nioindre en phosphore, fut construite, et tirée parallèle- 

 ment avec une seconde pièce en bronze réglementaire. Des tableaux de 

 visite des pièces à diverses époques du tir, il résulte que la dureté du canon 

 de bronze phosphoreux s'est montrée très-supérieure à celle du canon de 

 bronze réglementaire, et que, sous des charges à outrance, cette dernière 

 pièce ayant éclaté, la première peut encore tirer avec toute sûreté. Le 

 bronze employé a été produit par l'addition de cuivre phosphoreux à du 

 métal provenant de vieux canons. 



» l). Pièces Inminces. — Le bronze phosphoreux, préparé dans des con- 

 ditions convenables de composition et de coulée, se laisse laminer et em- 

 boutir avec une très-grande facilité, tout en conservant sa grande résis- 

 tance. Il se prête donc parfaitement à la fabrication des cartouches. Veut-on, 

 comme on l'a déjà fait sur une très-grande échelle en Russie, adopter le 

 système des cartouches se rechargeant? Rien ne s'y oppose, car au banc 

 d'épreuves de Liège, on a rechargé 5o fois un très-grand nombre de car- 

 touches en bronze phosphoreux, sans que le métal ait en rien souffert. Se 

 borne-t-on à rechercher une réduction notable du poids de la cartouche, 

 une assurance plus grande de son non-é«clatement pendant lo tir et, par 



